LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 031 



Au maximum correspond ou un composé défini 

 ou une solution solide. La masse qui se solidifie ;i 



'même composition que la partie liquide qui pré- 



' existait. 



' D'autre part, les minima indiquent les eutec- 

 tiques, qui sont formés, d'après les études de Pion- 

 chon, Charpy, elc, par des lamelles alternantes 

 des deux constituants qui correspondent aux deux 

 branches de la courbe de fusibilité. Supposons 

 qu'en M se dépose une combinaison : le minimum 

 722 est l'eulectique formé par le métal A et la com- 

 binaison M ; le minimum m' est l'eutectique formé 

 parlacombinaison M et le métal B. Nous donnerons 

 tout de suite un exemple pour montrer la coïnci- 

 dence qui existe entre la micrographie et la courbe 

 de fusibilité. Prenons les alliages anlimoine- 

 plomb ; la courbe de fusibilité, qui est tracée dans 



Sb 



itOO 



Pb 

 300 



Fig. 2. — Cuurbe do [u^ibililé des alliages antimoine-plomb. 



la figure 2, montre un eutectique pour une teneur 

 de 13 °/„ d'antimoine. 



Si les alliages ne subissent après leur soliditi- 

 cation aucune transl'orniation, ils doivent être cons- 

 titués de plomb entouré d'eutectique plomb-anti- 

 moine pour les teneurs d'antimoine inférieures à 

 13 °/„, et d'antimoine entouré du même eutectique 

 lorsque la teneur en antimoine est supérieure à 

 13 ", „. Mais il y a plus : il existe une relation 

 directe entre la teneur en eutectique et la compo- 

 sition. Plus on se rapproche de la teneur de 13 7„ 

 d'antimoine, plus l'eutectique occupe de surface. 



II. — Alliages DE Feu. 



§ 1. — Alliages de fer et de carbone. 

 Fers. Aciers. Fontes. 



1. Constituants. — Les principaux constituants 

 des alliages fer-carbone sont : 

 La ferrite ou fer pur ; 

 Le (jraphite ; 



La cénienlite ou carbure de fer Fe'C ; 

 La perlite, qui est l'eutectique ferrite-cémenlile ; 



La niartensite, solution de carbone dans le fer, 

 dédiée à Martens; ^ 



L'austénite, dédiée à Roberst-Austen ; 



La troostite, du nom de M. le Professeur Troost ; 



La sorbite, dédiée à Sorby, le premier savant 

 qui ait songé à la métallographie. 



Nous définirons ces différents constituants et 

 donnerons leurs principales caractéristiques. 



a) Ferrite. La ferrite n'est autre chose que le 

 fer pur. Elle n'existe que dans les aciers hypo- 

 eutectoïdes, c'est-à-dire renfermant moins de 

 0,830 "/o de carbone. 



Une attaque prolongée à la teinture d'iode, à 

 l'acide picrique, etc., la fait apparaître en grains 

 polyédriques (fig. 3), provenantdecrislauxcubiques 

 qui se sont développés autour de centres indépen- 

 dants et se trouvent limités par des facettes plus 

 ou moins planes. 



M. Kourbatotr a indiqué, dans un important 

 Mémoire publié en mars 1904 dans la Revue de 

 Métallurgie, que la solution à 4 °/o d'acide azotique 

 dans l'alcool amylique permet de distinguer, dans 

 les aciers extra-doux, les produits fragiles des pro- 

 duits non fragiles : dans les premiers, le contour 

 des grains de ferrite est extrêmement net, et il 

 semble y avoir deux constituants. Il paraît néces- 

 saire de rapprocher ce fait du travail de M. Braune 

 relatif à l'influence de l'azote sur les propriétés des 

 aciers et paru dans la Revue de Mécanique. 



Il est nécessaire d'ajouter que l'on désigne aussi 

 sous le nom de ferrite le fer renfermant en solu- 

 tion certains produits, notamment le nickel, le 

 silicium, le vanadium. La ferrite formée de fer pur 

 n'existe pas dans les produits commerciaux. 



b) Graphite. Le graphite se voit, après simple 

 polissage, avant toute attaque; il apparaît en 

 sombre sur le fond brillant et possède généralement 

 la forme de virgules provenant des lamelles coupées 

 dans la préparation. Le graphite peut ou exister 

 dans le produit naturel et refroidi, ou se produire 

 par recuit de la fonte grise ou de certains aciers 

 spéciaux (^silicium, vanadium). 



c) Cémentite. Le fer forme avec le carbone un 

 carbure de fer de formule Fe'C. On lui a donné le 

 nom de cémentite, parce qu'il prend naissance en 

 abondance dans la cémentation des aciers. 



C'est le plus dur des constituants des aciers 

 recuits. Aussi la voit-on par polissage en bas- 

 relief. L'acide picrique ne l'attaque pas (fig. 5) ; mais 

 le picrate de soude en solution sodique la colore en 

 brun (fig. 4) (H. Le Chatelier). On a cherché à établir 

 l'existence de plusieurs cémentites (Von Juptner, 

 Benedicks) ; mais aucune preuve certaine n'en a 

 été donnée. 



La cémentite n'existe à l'état indépendant (c'est- 

 à-dire hors de l'eutectique) que dans les aciers 



